## SINTESIS  ZnO/SILIKA XEROGEL DAN APLIKASINYA
Nazriati * , Siti Shohibul Wahidah
Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas  Negeri Malang Jl.Semarang 5, Malang 65145.
* Email: nazriati.fmipa@um.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  industri  tekstil  diiringi  dengan  meningkatnya  penggunaan  zat  warna  yang dapat  menimbulkan  polutan  organik  yang  sulit  terdegradasi  secara  alami.  Salah  satu  zat warna  yang  sering  digunakan  adalah  metilen  biru.  Salah  satu  matode  yang  dapat  digunakan untuk menurunkan kadar zat warna metilen biru adalah fotokatalis. Pada metode fotokatalisis diperlukan  suatu  material  sebagai  katalis  seperti  ZnO.  Namun,   ZnO  kompatibilitasnya  yang lemah dapat menyebabkan agregasi, sehingga membutuhkan matriks penyangga seperti silika xerogel.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  rasio  massa  terhadap keberhasilan pembentukan ZnO/silika xerogel dan aplikasinya sebagai fotokatalis terhadap zat warna metilen biru.  Tahapan penelitian ini meliputi sintesis silika xerogel dengan metode sol- gel, sintesis ZnO/silika xerogel dengan metode lelehan garam, dan aplikasi ZnO/silika xerogel untuk  menurunkan  kadar  zat  warna  metilen  biru.  Hasil  analisis  FT-IR  menunjukkan  adanya gugus fungsi silanol (Si-OH), siloksan (Si-O-Si) dan vibrasi Zn-O. Fakta ini didukung dengan hasil  analisis  XRD  yang  menunjukkan  pola  standar  ZnO  (JCPDS  No.  36-1451)  dan mengindikasikan  adanya  ZnO  terdispersi  di  dalam  matriks  silika  xerogel.  Hasil  uji  SEM menunjukkan  morfologi  partikel  yang  terbentuk  berupa  batang  (road)  dan  jarum  (needle) dengan ukuran diameter partikel rata-rata sebesar 53,35 nm. Persentase penurunan kadar zat warna  metilen  biru  dengan  perbandingan  komposisi  1:1  dan  1:2  yaitu  sebesar  68,68%  dan 69,12%.
Kata kunci : metilen biru , silika xerogel, ZnO, ZnO/SiO 2
1. PENDAHULUAN
ZnO adalah semikonduktor yang mempunyai  lebar  celah  pita  sebesar  3,37  eV dengan  stabilitas  kimia  yang  baik  (Vaseem, Umar, and Hahn 2010). ZnO berpotensi sebagai katalis  yang  diaplikasikan  sebagai  fotokatalis (Lotfiman  and  Ghorbanpour  2017).  Namun, ZnO memiliki ukuran 1-100 nm dan kompatibilitasnya  yang  lemah,  sehingga  dapat menyebabkan  terjadinya  agregasi  antar  partikel yang  dapat  menurunkan  luas  permukaan  dari ZnO.  Oleh  karena  itu  diperlukan  matriks  silika yang berperan sebagai pendukung katalitik serta mengurangi aglomerasi dan memiliki kompatibilitas  yang  baik  dengan  ZnO.  Selain itu,  matriks  silika  juga  memiliki  kapasitas adsorpsi  yang  tinggi  mampu  memfasilitasi reaksi  interface  dengan  senyawa  organik  untuk aplikasi  degradasi  fotokatalitik  (Lotfiman  and Ghorbanpour 2017).
Silika  dapat  disintesis  dari  prekursor natrium silikat. Salah satu bahan alternatif yang sering  digunakan  dalam  pembuatan  natrium silikat  yakni  abu  ampas  tebu  (Nazriati  et  al. 2019).  Abu  ampas  tebu  pada  umumnya  tidak diolah  kembali  dan  dibuang  pada  lingkungan. Agustina,  Y.  (2020)  telah  berhasil  mensintesis ZnO/silika  aerogel  dengan    penambahan  agen
pemodifikasi permukaan berupa TMCS (Trimethylchlorosilane) dan HMDS
(hexamethyldisilazane)  yang  berperan  untuk menggantikan  atom  H  pada  gugus  silanol  (Si- OH) dengan gugus silana (Si-CH 3 ).
Namun, pada saat proses sintesis ZnO/silika  aerogel  dengan  metode  lelehan garam  berlangsung    pada  suhu  450°C menghasilkan puncak zink silikat (Zn 2 SiO 4 ) dan menghasilkan puncak gugus ZnO dalam jumlah yang  sedikit  disebabkan  gugus  silanol  mudah lepas  dan  dapat  berikatan  dengan  atom  Zn (Agustina  et  al.  2023).  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian  ini  digunakan  silika  xerogel  sebagai matriks  penyangga.  Sintesis  silika  xerogel sebelumnya  pernah  dikaji  oleh  Nazriati,  dkk. (2018)  yang  melakukan  sintesis  dengan menggunakan metode sol-gel pada variasi pH 2, 5,  7  serta  9  (Nazriati  et  al.  2019).  Luas permukaan silika xerogel yang terbesar diperoleh  pada  pH  5  dengan  luas  permukaan sebesar  490,115  m 2 /g  (Nazriati  et  al.  2019). Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini  akan dipelajari karakter komposit ZnO/silika xerogel dan selanjutnya diaplikasikan dalam pengolahan limbah zat warna tekstil.
Sintesis    ZnO/silika  xerogel  diaplikasikan untuk mengurangi kadar zat warna metilen biru.
Perkembangan  industri  tekstil  diiringi  dengan meningkatkan  penggunaan  zat  warna  yang dapat menimbulkan polutan organik yang susah untuk  didegradasi  secara  alami  (Krishnakumar et al. 2017).
Salah satu zat warna tersebut adalah metilen biru.  Metode-metode  yang  pernah  dilakukan untuk degradasi zat warna diantaranya elektrokimia  ,  adsorpsi,  oksidasi,  sonokatalitik, dan fotokatalisis. Metode fotokatalisis merupakan  metode  yang  paling  menjanjikan untuk  mendegradasi  polutan  organik  karena dapat  diterapkan  pada  temperatur  ambient dengan  biaya  yang  tidak  terlalu  tinggi (Kusdianto et al. 2020).
Agustina, Y. (2020) telah berhasil mengaplikasikan    ZnO/silika  aerogel  sebagai fotokatalis  untuk  degradasi  zat  warna  metilen biru  dengan  variasi  rasio  massa  dan  temperatur kalsinasi, sehingga dihasilkan persentase degradasi  sebesar  96%  dibawah  sinar  UV (Agustina,  Hamidah,  and  Nazriati  2022). Perbandingan  komposisi    ZnO  :  SiO 2 yang berbeda  dapat  memberikan  kinerja  katalitik yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji pengaruh perbandingan komposisi  ZnO/silika  xerogel  yang  disintesis menggunakan  metode  lelehan  garam  dengan inovasi  penggunaan  matriks  silika  xerogel sebagai  material  untuk  menurunkan  kadar metilen biru dalam limbah.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Bahan
Bahan-bahan  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  yaitu  abu  ampas  tebu  (limbah pabrik  gula  Krebet,  Bululawang,  Malang), NaOH ( p.a/Merck ), asam klorida 37% ( p.a/Smart Lab ), resin penukar kation ( Dowex ), garam  ZnCl 2 ( p.a/Merck ),  air  demineralisasi, akuades, kertas saring Whatman No.40 ( Whatman  Plc ),  NH 4 OH (aq) ( Merck ),  dan metilen biru ( p.a/Merck ).
2.2. Metode 2.2.1. Ekstraksi SiO 2 dari Abu Ampas Tebu Abu  ampas  tebu  dikeringkan  di  dalam oven  pada  temperatur  100  °C  selama  2-3  jam, kemudian diayak. Abu ampas tebu sebanyak 10 gram  dan  ditambahkan  60  mL  larutan  NaOH 2M. Campuran tersebut dididihkan menggunakan hotplate ,  dan  diaduk  dengan kecepatan  250  rpm  selama  1  jam,  kemudian disaring untuk mendapatkan natrium silikat.

## 2.2.2. Sintesis  Silika  Xerogel  dengan  Metode Sol-Gel
Natrium  silikat  dimasukkan  ke  dalam resin  penukar  kation  pada  pH  2    dengan perbandingan  1:3  dan  diaduk  selama  30  menit, sehingga didapatkan filtrat asam silikat. Larutan NH 4 OH (aq) 1  M  ditambahkan  pada  asam silikat  sampai  pH  5.  Campuran  di aging pada temperatur  27 o C  selama  18  jam.  Gel  yang dihasilkan dicuci menggunakan air demineralisasi  sampai  pH  7.  Gel  murni  yang diperoleh di oven pada temperatur 80°C selama 24 jam sehingga terbentuk silika xerogel.
2.2.3. Sintesis  ZnO/Silika  Xerogel  dengan
Metode Lelehan Garam Serbuk silika xerogel dicampurkan dengan
ZnCl 2 menggunakan variasi perbandingan  massa  1:1  dan  1:2.  Proses kalsinasi  dilakukan  dalam furnace pada temperatur  450  °C  dengan  waktu  kalsinasi  40 menit.  Hasil  kalsinasi  kemudian  dicuci  dengan menggunakan  air  demineralisasi  dan  di  oven pada temperatur 80 °C.
2.2.4. Aplikasi    ZnO/Silika  Xerogel  untuk menurunkan kadar metilen biru
ZnO/silika  xerogel  sebanyak  100  mg ditambahkan  ke  dalam  25  ml  larutan  metilen biru 50 ppm. Suspensi dilakukan penyinaran  di bawah  sinar  UV  sambil  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer  dengan  kecepatan  150  rpm selama  60  menit.  Proses  sentrifugasi  dengan kecepatan  1500  rpm  selama  10  menit  dan  diuji menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Sintesis ZnO/Silika Hasil  ekstraksi  silika  dari  abu  ampas  tebu adalah natrium silikat berwarna kuning kecoklatan.  Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan adanya  interaksi  antara  silika  dari  abu  ampas tebu  dan  natrium  hidroksida.  Pemanasan  abu ampas  tebu  dalam  larutan  NaOH  pada temperatur  100  °C  mengakibatkan  larutan NaOH  mengalami  disosiasi  sempurna  menjadi Na + dan  OH - .  SiO 2 yang  lebih  elektropositif daripada  atom  O  dapat  membentuk  zat  antara yang  tidak  stabil,  yaitu  [SiO 2 OH] - .  Zat  antara yang  tidak  stabil  akan  mengalami  proses dehidrogenasi untuk melepaskan H+ membentuk SiO 3 2- . Ion ini kemudian distabilkan  oleh  dua  ion  Na + membentuk Na 2 SiO 3 (natrium  silikat).  Mekanisme  reaksi yang terjadi terdapat pada  persamaan 1.
SiO 2 (s)+ 2NaOH(aq) → Na 2 SiO 3 (aq) +H 2 O  (l)
Natrium  silikat  memiliki  pH  tinggi sehingga kation Na dipertukarkan
menggunakan  resin  penukar  kation  membentuk asam  silikat.  Reaksi  yang  terjadi  ditunjukkan pada persamaan 2. Asam silikat yang dihasilkan digunakan dalam sintesis silika xerogel menggunakan metode sol gel.
2Res-H  (s)  +  Na 2 SiO 3 (aq)  →  2Res-Na  (s)  + H 2 SiO 3 (aq)                                           (2)
Metode  sol-gel  terdiri  dari  kondensasi, polimerisasi,  aging,  dan  pengeringan.  Tahap kondensasi  dan  polimerisasi  terjadi  pada  saat asam  silikat  menghasilkan  antara  ikatan  H + dengan  ion  SiO 3 membentuk  gugus  siloksan. Reaksi yang terjadi ditunjukkan pada persamaan 3.
(3)
Berdasarkan  hasil  sintesis,  bentuk  fisik ZnO/silika  xerogel  hampir  sama  dengan  silika xerogel  berbentuk  serbuk  putih.  ZnO/silika xerogel  terbentuk  karena  adanya  interaksi  fisik ZnO  dengan  matriks  silika  xerogel  yang menyebabkan  ZnO  terdispersi  di  dalam  pori- pori matriks silika xerogel.
3.2. Karakterisasi Hasil Sintesis  ZnO/Silika Pengujian menggunakan instrumentasi FT- IR dilakukan untuk mengkonfirmasi keberadaan  gugus  fungsi  dan  interaksi  kimia antara  ZnO  dan  matriks  silika  hasil  sintesis ZnO/silika  xerogel  yang  dihasilkan.  Spektra FTIR  dari    ZnO/silika  xerogel  yang  disintesis pada  rasio  massa  yang  berbeda  ditunjukkan Gambar 1 .

## Gambar 1 Spektra FTIR  ZnO/Silika Xerogel
Pada Gambar  1 tersebut  menunjukkan adanya  pelebaran  pita  di  sekitar  bilangan gelombang 1000-1250
cm -1 yang mengidentifikasi  gugus  siloksan  (Si-O-Si). Gugus  silanol  (Si-OH)  ditunjukkan  pada bilangan  gelombang  3226-3600  cm -1 .  Vibrasi ulur  Zn-O  pada  kisi  ZnO  ditunjukkan  dengan munculnya  pita  di  sekitar  bilangan  gelombang 480  cm -1 .  Adanya  vibrasi  ini  menandakan bahwa  ZnO  masuk  ke  dalam  matriks  silika xerogel sehingga terjadi interaksi fisik. Kemunculan  pita  pada  bilangan  gelombang sekitar  977,91cm -1 menunjukkan  keberadaan vibrasi O-Si-O (Adziimaa, Risanti, and
Mawarni 2013). Pengujian  dengan  menggunakan  XRD
bertujuan untuk mengetahui keberhasilan sintesis  dengan  cara  membandingkan  data difraktogram  hasil  eksperimen  dengan  data difraktogram  standar,  sehingga  ditunjukkan pada  Tabel  3  terkait  kemiripan  puncak  ZnO standar dengan hasil XRD pada rasio massa 1:1 dan 1:2.

## Tabel 1 Puncak Khas dari Hasil XRD dengan Kemiripan ZnO Standar
2θ Zn 2 SO 4 ZnO ZnO/Silika Xerogel 1:2 ZnO/Silika Xerogel 1:1 12,68 º 31,85 º 12,69 º 12,69 º 22,06 º 34,55 º 22,09 º 22,09 º 25,52 º 36,35 º 25,53 º 25,53 º 31,52 º 47,7 º 31,85 º 31,85 º 33,98 º 56,75 º 34,55 º 34,55 º 38,8 º 63,1 º 36,35 º 36,35 º 48,9 º 68,16 º 47,75 º 47,75 º 65,58 º 69,3 º 56,75 º 68,6 º 63,11 º 70,31 º 68,17 º 69,31 º
Berdasarkan  pada  Tabel  1,  sintesis  pada temperatur 450°C dengan rasio massa Si:Zn 1:1 puncak  ZnO  pada  2θ:  31,85º  dan  47,75º.  Pada rasio  massa  Si:Zn  1:1,  puncak  yang  sesuai database difraktogram ZnO intensitasnya rendah.  Sedangkan  pada  perbandingan  rasio massa Si:Zn 1:2 terdapat puncak ZnO pada 2θ: 31,85–69,31º,  sehingga  dengan  rasio  massa Si:Zn  1:2  banyak  puncak  yang  sesuai  dengan database  difraktogram  ZnO  dan  intensitasnya lebih  tinggi.  Pada  rasio  massa  1:2  terdapat puncak  tertinggi  ZnO  yang  menunjukkan ukuran partikel sebesar 98,17 nm di 2θ: 56,66 º.
Karakterisasi  menggunakan  SEM-EDX dilakukan  untuk  mengetahui  morfologi  dan topografi  hasil  sintesis.  Masuknya  ZnO  ke dalam  jaringan  matriks  silika  xerogel  juga terlihat  jelas  pada  hasil  pemetaan  yang ditunjukkan pada Gambar 2 .
(a)
(b)
Gambar  2  Morfologi  (a)  dan  Elemental Mapping (b) ZnO/silika xerogel pada Variasi Rasio Massa 1:2
Berdasarkan Gambar  2 dapat  diketahui morfologi  dan  persebaran  ZnO  di  dalam matriks silika xerogel. Silika xerogel yang telah dikompositkan  dengan  ZnO  menunjukkan morfologi  yang  cukup  seragam.  Partikel  yang terbentuk  berupa  batang  ( road )  dan  jarum ( needle ) dengan persebaran yang rapat. Berdasarkan  perhitungan  dengan  menggunakan software  ImageJ  diketahui  bahwa  ukuran partikel  dari    ZnO/silika  xerogel  yang  lebih
seragam.    ZnO/silika  xerogel  memiliki  ukuran rata - rata sebesar 53,35 nm.
Berdasarkan  hasil  analisis  EDS  dapat diketahui  komponen  unsur  yang  terkandung dalam senyawa hasil sintesis ZnO/silika xerogel dengan rasio massa 1:2 yaitu unsur O, unsur Si, unsur Zn yang ditunjukkan pada Gambar 3 .
3.3. Pengaruh  Rasio  Massa    ZnO/Silika Xerogel    terhadap  Penurunan  Kadar Zat Warna Metilen Biru
Pada Tabel 4 menunjukkan rasio massa 1:1 menghasilkan  persentase  kadar  penurunan  zat warna  metilen  biru    yang  lebih  kecil dibandingkan rasio massa 1:2. Pada perbandingan  rasio  massa  1:1  nilai  persentase kadar penurunan zat warna metilen biru sebesar 68,68%,  sedangkan  rasio  massa  1:2  nilai persentasenya sebesar 69,12%. Hasil persentase kadar  penurunan  zat  warna  metilen  biru  tinggi pada  perbandingan  rasio  massa  1:2  disebabkan ZnO  yang  terbentuk  lebih  banyak  berdasarkan kemunculan  puncak  dengan  intensitas  tinggi pada  hasil  uji  XRD.  Namun,  persentase degradasi    ZnO/silika  xerogel  masih  rendah dibandingkan  degradasi    ZnO/silika  aerogel dengan    nilai  persentase  degradasi  1:1  dan  1:2 sebesar  95,39%  dan  95,24% (Agustina,
Hamidah, and Nazriati 2022). (a) Element Weight %  Atomic % O K 35.2 63.2 Si K 13.0 13.3 Zn K 49.7 21.8 (b) Gambar  3  Hasil  Spektrum  EDS  (a)  dan
Persentase Elemental Mapping (b) ZnO/silika xerogel dengan Rasio Massa 1:2
Hal  tersebut  disebabkan  pada  ZnO/silika aerogel  memiliki  matriks  silika  yang  luas permukaan  lebih  besar  dibandingkan  silika xerogel  (Agustina,  Hamidah,  and  Nazriati 2022).  Pada  penelitian  ini  kemungkinan  yang terjadi  bukan  hanya  terjadi  fotokatalis  tetapi juga  adsorpsi.  Hal  tersebut  dapat  terjadi
dikarenakan  pada  rasio  massa  yang  digunakan 1:1  antara  Si:Zn,  sehingga  dihasilkan  0,05 (ZnO) :0,05 (silika xerogel) yang ZnO potensial sebagai  katalis  dan  silika  xerogel  dapat berfungsi sebagai adsorben terhadap penurunan zat warna metilen biru. Fakta tersebut didukung dengan  hasil  penelitian  dari  Lukluil,  M.  (2017) melakukan  penelitian  tentang  silika  xerogel yang  digunakan  untuk  adsorben  metilen  biru pada limbah tekstil.
Pada penelitian tersebut dihasilkan persentase  adsorben  metilen  biru  sebesar 98,070 % dengan konsentrasi 3 ppm dan waktu optimumnya  60  menit  dengan  massa  adsorben 0,1 gram (Maknun et al. 2018). Pada penelitian ini  menggunakan  massa  0,1  gram  dengan perbandingan  massa  1:2  diperoleh  persentase penurunan  kadar  metilen  biru  sebesar  69,12  % sehingga bila anggapan yang terjadi merupakan proses  adsorpsi  oleh  silika  xerogel  yang massanya  hanya  0,05  g  maka,  akan  terjadi penurunan  kadar  metilen  biru  sebesar  34,46  % namun  penurunan  kadar  metilen  biru  pada penelitian  ini  mencapai  69,12%.  Hal  ini  dapat disebabkan  keberadaan  dari  ZnO  yang  dapat berperan sebagai fotokatalis sehingga penurunan  kadar  metilen  biru  menjadi  lebih besar.
Tabel  4  Hasil  Persentase  Kadar  Penurunan Zat Warna Metilen Biru
ZnO/Silika Xerogel Konsentrasi awal (ppm) Konsentrasi akhir (ppm) Degradasi (%) 1:1 50 ppm 15,66 ppm 68,68% 1:2 50 ppm 15,44 ppm 69,12%
ZnO  menyerap  energi  lebih  besar  dari energi  celah  pitanya,  menghasilkan  eksitasi elektron  dari  pita  valensi  ke  pita  konduksi, menciptakan  elektron  dan  hole  (Isai  and Shrivastava  2019).  Elektron  dan  hole  yang diinduksi  oleh  cahaya  bereaksi  dengan  oksigen (O 2 ),  air  (H 2 O),  dan  gugus  hidroksil  untuk membentuk  spesies  oksigen  reaktif  seperti radikal  hidroksil  (•OH)  dan  anion  radikal superoksida  (•O 2 - ) yang memiliki daya pengoksidasi  kuat.  Spesies  oksigen  reaktif adalah  spesies  utama  yang  memiliki  peran penting  dalam  mendegradasi  polutan  organik persisten  dalam  air  limbah  (Han  et  al.  2018). Hal tersebut ditunjukkan pada persamaan reaksi berikut ini (Han et al. 2018).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  sintesis    ZnO/silika xerogel  dengan  variasi  rasio  massa  yang dihasilkan  secara  fisik  berbentuk  serbuk berwarna putih. Keberhasilan ditunjukan dengan  hasil  uji  XRD  pada  rasio  massa  Si:Zn 1:1  terdapat  puncak  rendah  ZnO  pada  2θ: 31,85º dan 47,75º. Hal tersebut, jika dibandingkan  rasio  massa  Si:Zn  1:2  terdapat puncak  ZnO  pada  2θ:  31,85–69,31º,  sehingga dengan  rasio  massa  Si:Zn  1:2  makin  banyak puncak yang sesuai dengan database difraktogram ZnO yang muncul dan intensitasnya  lebih  tinggi.  Pada  hasil  uji  FTIR munculnya  pita  pada  bilangan  gelombang sekitar  480  cm-1  menunjukkan  keberadaan vibrasi  Zn-O.  Berdasarkan  hasil  uji  SEM-EDX ZnO/silika  xerogel  dengan  rasio  massa  1:2 memiliki ukuran rata-rata partikel sebesar 53,35 nm.  Persentase  penurunan  kadar  zat  warna metilen  biru  dengan  perbandingan  komposisi 1:1 dan 1:2 yaitu sebesar 68,68% dan 69,12%.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adziimaa,  Ahmad  Fauzan,  Doty  Dewi  Risanti, and  Lizda  Johar  Mawarni.  2013.  “Sintesis Natrium  Silikat  Dari  Lumpur  Lapindo Sebagai  Inhibitor  Korosi.” Jurnal  Teknik ITS 2 (2): 384–89.
Agustina,  Yuli,  Hamidah,  and  Nazriati.  2022. “Reducing  Textile  Dyes  from  Liquid
Waste Using ZnO/Silica Aerogel Nanocomposite.” AIP Conference
Proceedings 2638 (August).
Agustina,  Yuli,  Nazriati  Nazriati,  Fauziatul Fajaroh, and Adrian Nur. 2023. “Synthesis and Characterization of ZnO/Silica Aerogel Nanocomposites.” AIP
Conference Proceedings 2569 (January).
Han,  Mei,  Shoujun  Zhu,  Siyu  Lu,  Yubin  Song,
Tanglue  Feng,  Songyuan  Tao,  Junjun  Liu, and  Bai  Yang.  2018.  “Recent  Progress  on the  Photocatalysis  of  Carbon  Dots: Classification, Mechanism and
Applications.” Nano Today 19: 201–18.
Isai,  Kalpesh  Anil,  and  Vinod  Shankar
Shrivastava. 2019. “Photocatalytic
Degradation  of  Methylene  Blue  Using
ZnO  and  2%Fe–ZnO  Semiconductor
Nanomaterials  Synthesized  by  Sol–Gel Method:  A  Comparative  Study.” SN Applied Sciences 1 (10).
Krishnakumar,  Balu,  Avula  Balakrishna,  Shaik Abdullah Nawabjan, V. Pandiyan, António Aguiar,  and  Abilio  J.F.N.  Sobral.  2017. “Solar  and  Visible  Active  Amino Porphyrin/SiO2–ZnO  for  the  Degradation of  Naphthol  Blue  Black.” Journal  of Physics and Chemistry of Solids 111: 364– 71. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2017.08.012. Kusdianto, K., W. Widiyastuti, M. Shimada, L. Qomariyah, and S. Winardi. 2020. “Fabrication  of  ZnO-SiO2  Nanocomposite
Materials  Prepared  by  a  Spray  Pyrolysis for  the  Photocatalytic  Activity  under  UV and Sunlight Irradiations.” IOP Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering 778 (1): 0–10.
Lotfiman,
Samaneh, and Mohammad Ghorbanpour. 2017. “Antimicrobial Activity of ZnO/Silica Gel Nanocomposites Prepared by a Simple and Fast  Solid-State  Method.” Surface  and Coatings Technology 310: 129–33.
Maknun,  Lukluil,  Nazriati,  Ida  Farida,  Nur Kholila,  and  Ratu  Baiqis  Muyas  Syufa. 2018.  “Synthesis  of  Silica  Xerogel  Based Bagasse  Ash  as  a  Methylene  Blue Adsorbent  on  Textile  Waste.” Journal  of Physics:  Conference  Series 1093  (1). https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1093/1/012050. Nazriati,  Nazriati,  Isma  Rahayu,  Fauziatul Fajaroh,  and  Adrian  Nur.  2019.  “Adsorpsi
Ion Kadmium Menggunakan Silika
Xerogel  Berbasis  Abu  Bagasse.” JC-T (Journal  Cis-Trans):  Jurnal  Kimia  Dan
Terapannya 3 (1): 10–16.
Vaseem,  Mohammad,  Ahmad  Umar,  and  Yb
Hahn.  2010. ZnO Nanoparticles :  Growth, Properties,  and  Applications . Metal  Oxide Nanostructures  and  Their  Applications . Vol. 5.